Minéralogie. 1 1 1 



par amas irréguliers et plus ou moins considérables dans l'argile 

 ferrugineuse; c'est un mélange d'hydrate de deutoxide de man- 

 ganèse, de peroxide et de la combinaison bary tique, qui domine 

 dans le minerai de Romanèche, près Mâcon. C'est dans les amas 

 de manganèse que l'on exploite auprès du village de St.-Pardoux, 

 que la Nontronite a été trouvée; la découverte en est due à M. 

 Lanoue. Cette substance est disséminée dans le minerai en ro- 

 gnons amorphes, ordinairement fort petits, et qui atteignent ra- 

 rement la grosseur du poing. Les rognons ne sont presquejamais 

 purs; ils se divisent assez aisément en masses plus petites, tout- 

 à-fait irrégulières, et toutes ces petites masses sont enduites 

 d'une légère pellicule noire, qui n'est autre chose que de l'oxide 

 de manganèse, et souvent elles sont entremêlées d'argile mica- 

 cée d'un jaune sale, en sorte que lorsqu'on coupe le minéral et 

 qu'on le polit, il présente l'aspect d'une variolite. 



La Nontronite est cômpacte, d'un jaune paille, ou d'un beau 

 jaune serin, un peu verdâtre : sa cassure est inégale et mate; 

 clic est opaque, onctueuse au toucher, très-tendre. Sa consis- 

 tance est la même que celle de l'argile; on la raye aisément avec 

 l'ongle. Elle prend un beau poli et l'éclat résineux sous le frotte- 

 ment des corps Jes moins durs. Elle n'exhale pas l'odeur argileuse 

 sous le soufle de l'haleine; elle n'agit aucunement sur l'aiguille 

 aimantée. Lorsqu'on la plonge dans l'eau, il s'en dégage immé- 

 diatement beaucoup de bulles d'air; elle devient translucide sur 

 les bords, et augmente sensiblement de poids. Chauffée dans 

 un tube de verre, elle perd de l'eau à une faible chaleur, et de- 

 vient d'un rouge d'oxide de fer sale; calcinée très-fortement dans 

 un creuset, elle prend le même aspect , et son poids diminue de 

 0,19 à 0,21. Après la calcination elle est sensiblement magné- 

 tique. 



L'acide muriatique l'attaque très-facilement. La dissolution 

 ne contient que du peroxide de fer, de l'alumine et de la magné- 

 sie. La partie insoluble est gélatineuse, et se compose de silice 

 soluble dans les alcalis liquides, quelquefois mêlée d'une petite 

 quantité d'argile. Au chalumeau, le minéral fond très-bien avec 

 le tiers de son poids de marbre, et donne 0,20 de fonte, et une 

 scorie vitreuse, transparente et incolore. L'analyse a donné ce 

 résultat : silice, 44; peroxide de fer, 29; alumine, 3,6; magné- 

 sie, 2,1 ; eau, 18,7 ; argile, 1,2; tôt. 98,6. D'après les quantités 



14. 



